D EUS ISERE IN" C'E’S + 387 
furface étoit reftée blanche, & n’avoit point été altérée par 
le feu. 
Ayant remarqué qu'il fe perdoit une partie de l'or qu'on 
faifoit fulminer à V'air libre, fur une fimple feuille de papier, 
je mis cet or fulminant /d) entre deux feuilles, qui après 
l'explofion, fe trouvèrent enduites d’une poudre violette. 
J'ai fondu fur un teffon de porcelaine, uné partie de ce 
réfidu de la fulmination de l'or, avec feize parties de verre 
blanc /e), & j'ai obtenu un verre pourpre; le précipité de 
Cafius, fondu dans la même proportion avec du verre blanc, 
a produit fur le même inventaire, un verre pourpre femblable. 
Le réfidu de la fulmination de l'or dans des feuilles d’étain 
ou de plomb, eft également vitrifiable, & colore de même 
le verre blanc en pourpre. 
La couleur pourpre de la chaux d'or, & que prend auffr 
la diflolution de ce métal, mife fur la peau, fur de livoire, 
fur du marbre, fur du bois ou du papier, me paroït pro- 
duite par l'union de l'or avec l'acide phofphorique, qui eft 
une des parties intégrantes de ces mêmes fubftances, & qui 
dans tous ces cas réduit l'or à l'état de chaux. 
Le réfidu de or qui a fulminé dans un cornet de plomb, 
étant une poudre noirûtre, vitrifiable comme le précipité de 
Caflius, j'imaginai que le plomb pourroit, ainfi que l'étain, 
produire le pourpre minéral, ce qui m'a été confirmé par 
les expériences fuivantes. 
__ Ayant mis une lame de plomb dans une diflolution d'or 
étendue de beaucoup d'eau diftillée, la furface de cette lame 
a noirci, & au bout de vingt-quatre heures, la diffolution eft 
devenue claire & limpide ff) ; j'ai retiré la lame de plomb 
SEE 
(d Pour que le papier ne crève 
pas, je n’emploie, dans chaque expé- 
rence, qu’un fixième de grain d’or 
fulminant; & je n’ouvre les papiers 
qu'après qu’ils font refroidis. 
(& Si Von employoit moins de 
verre dans la fufion de ce réfidu de 
la fulmination de l’or, ou dans celle 
du précipité de Caflius, l'or repa- 
roitroit en partie fous la forme mé- 
tallique, par la raïfon que l'air & 
le feu ayant alors plus d’action fur 
la chaux de ce métal, donneroient 
lieu à fa réduction. Br 
(f) Après avoir précipité par lal- 
kali fixe, le plomb qui avoit paflé 
Ccc i 
